204 MIÎYÉKALOGIE DE LA FRANCE 
réfringentes et plus biréfringentes que leur teneur en chaux est plus 
élevée. 
La densité croît en même temps 
avec la teneur 
en chaux 
de 2,506 
(marialite) 
à 2,74 (méionite). 
ng''J 
ns — np 
Méionite 
Ilallesta (Suède) 
1,584 
1,557 
0.037 
Christiansand 
1,592 
1,5.52 
0,037 
Somma 
1,594 
1,5.58 
0,036 
Bolton (Mass.) 
1,588 
1,552 
0,036 
Malsjô 
1,588 
1..553 
0,035 
Bolton 
1,583 
1,552 
0,031 
Scapolite 
Baïkal (glaucoHte) ; 
1,581 
1,551 
0,030 
Laui’inkari (Finlande) . . . 
1,583 
1,553 
0,030 
Arcndal (Norwège) 
1,583 
1,554 
0,029 
Ersby (Suède) 
1,570 
1,547 
0,023 
Arcndal (Dx.) 
1,566 
1,545 
0,021 
Pargas (Suède) 
1,577 
1,550 
0,017 
Dipyre 
Pouzac 
1,558 
1,543 
0.015 
Pierrepoint 
1,562 
1,546 
0,016 
Marialite 
Ile de Prooida 
. » 
» 
0,010 
Des travaux nouveaux seraient nécessaires pour préciser les rela- 
tions des propriétés optiques et de la composition, mes recherches 
n’ayant fixé que le sens de la variation. 11 serait indispensable, pour 
une étude de ce genre, d’analyser le cristal même qui a servi aux déter- 
minations optiques, la composition chimique des wernerites d’un 
même gisement n’étant pas toujours constante, l^a question est cepen- 
dant plus simple que pour les feldspaths, car je n’ai pas constaté de 
cristaux composés de groupements physiques de plusieurs des types 
indiqués plus haut. 
Parmi les minéraux du groupe des wernerites, seuls le dipyre et la 
scapolite se rencontrent en France ; c’est d’eux seuls dont j’aurai à m’oc- 
cuper ici. 
DIPYRE 
Me^ Ma^ à Me^ Ma, 
Quadratique h \ h = 1000 ; 440.177 D = 707.107 
{a .- c- = 1 : 0,63523 (Dx)] 
D'ormes observées, m (110), 4' (100), Iv^ (210)*, «* (101), (112). 
1. On h" (310). Gold Schmidt, Index d. Kryst., III. 130. 1891. 
